(4io) 



» 2° Les sulfures cristallisés ainsi obtenus sont moins altérables que les 

 sulfures amorphes correspondants, plus difficilement attaquables par les 

 divers réactifs; sous l'action du carbone à très haute température, ils 

 peuvent se convertir en carbures. « 



CHIMIE MINÉRALE. — Sur' un carbure double de fer et de tungstène ('). 

 Noie de M, P. Williams, présentée par M. H. Moissan. 



« Dans une Communication précédente (-) nous avons décrit un nou- 

 veau carbure de tungstène et indiqué la formation d'un carbure double de 

 tungstène et de fer. Nous donnerons aujourd'hui la préparation et les pro- 

 priétés de ce composé. 



» On fait un mélange d'acide tungstique pur et calciné, de fer et de coke de pétrole 

 pulvérisé dans les proportions suivantes : acide tungstique, iSos"'; fer, 25o5''; coke de 

 pétrole, 8o6^ 



» Ce mélange est placé dans un creuset de charbon et chauffé au four électrique de 

 M. Moissan, pendant cinq à six minutes, avec un courant de 900 ampères et 45 volts. 

 On obtient ainsi un culot parfaitement fondu. 



» Ce culot est traité par l'acide chlorhydrique concentré et chaud. L'attaque, 

 rapide au début, se ralentit bientôt par suite du résidu cristallin qui recouvre la sur- 

 face du métal et le protège contre l'action de l'acide. Il est utile de gratter cette 

 couche de cristaux pour continuer l'attaque. Lorsque le culot est complètement désa- 

 grégé on reprend cette poussière cristalline et on la traite de nouveau par l'acide 

 chlorhydrique, de manière à éliminer les dernières traces de fer et de carbure de fer. 

 Le résidu est formé de deux carbures doubles de tungstène et de fer, du carbure 

 simple TuC et de graphite. 



» Les carbures doubles sont séparés facilement au moyen d'un aimant, ces com- 

 posés étant fortement magnétiques. Si l'on soumet ces cristaux magnétiques à l'action 

 de l'acide chlorhydrique bouillant, on constate qu'ils sont encore attaqués, mais l'at- 

 taque se fait d'une façon inégale et le mélange change de composition. La proportion 

 de fer diminue graduellement, alors que celle de tungstène augmente pour arriver 

 finalement à une composition sensiblement constante et voisine de 72 pour 100 de Tu 

 pour 23 pour 100 de fer. 



» On peut arriver plus facilement au même résultat en traitant d'abord 

 les cristaux par l'eau régale, qui attaque rapidement une portion du 



(*) Ce travail a été fait au laboratoire de Chimie minérale des Hautes Études de 

 M. Moissan. 

 (') P. Williams, Comptes rendus, t. CXXVI, p. 1722. 



